( i643 ) 



Ce résidu, ayant conservé la forme des cristaux; primitifs, simule de la 

 litharge ; une calcination au rouge naissant détruit le minium et ramène 

 la couleur au jaune de soufre, après refroidissement. 

 ') L'analyse a conduit aux résultats suivants : 



Calcule 

 pour 

 I. II. 3PbO,2COsHO. 



Oxyde de plomb 86,7 86,5 86,3 



Acide carbonique 11, 5 11, 3 11, 3 



Eau 2,8 2,5 2,3 



101,0 100,3 99,9 



» Tandis qu'on aurait : 



Calculé pour Calculé pour 

 3PbO,CO%HO. PbO.CO'. 



Oxyde de plomb 87,8 83,5 



Acide carbonique 8,6 16, 4 



Eau 3,5 0,0 



99>9 99>9 



>. La formule est donc 3IMJO,2CO^HO ou 2(Pb0,C0-)4- PbO, HO; 

 telle est aussi sans aucun doute celle de l'hydrocérusite naturelle. 



» Il est à remarquer que cette composition est celle de nombreux échan- 

 tillons de blanc de céruse; la composition de ce produit industriel oscille 

 entre la formule précédente et celle du carbonate neutre. Il était intéressant 

 de faire un examen microscopique des diverses variétés de céruse, en se 

 servant d'un fort grossissement; voici le résumé de mes observations. Beau- 

 coup de céruses, surtoutcelles obtenues par le procédé hollandais, n'offrent 

 que de très petits granules indéterminables. D'autres, particulièrement le 

 blanc d'argent, obtenu en précipitant l'acétate neutre de plomb par le car- 

 bonate de soude, sont presque entièrement formées par de petits prismes 

 ou doubles pyramides très aiguës de cérusite. Enfui, les céruses que fournit 

 le procédé de Clichy, aujourd'hui à peu près abandonné, sont presque 

 entièrement cristallines : la majeure partie de la matière est formée par 

 des lamelles hexagonales, de o""°,oi environ, identiques avec celles qui 

 viennent d'être décrites; le reste est de la cérusite en aiguilles beaucoup 

 plus biréfringentes. Tous ces cristaux sont assez mal formés. 



» Il est facile de vérifier ce fait par une expérience directe : une solu- 

 tion bouillante de sous-acétate de plomb, traitée par un courant d'acide 

 carbonique, fournit une masse de petites lamelles hexagonales souvent 

 étoilées, en même temps qu'une proportion variable de petits prismes de 



